— 596 — 



Le leghe tra il 70,41% ed il 61,34% di Sn incominciano a solidifi- 

 care (spesso con sopraraffreddamenti anche notevoli che non sempre si elimi- 

 nano agitando) a temperature oscillanti di poco intorno a 585 n , continuano 

 a cristallizzare in un intervallo di circa 10° e completano la solidificazione 

 a 575°, dove la caduta della temperatura subisce un arresto. Le leghe in- 

 vece che contengono meno del 61,34 % di stagno incominciano pure esse a 

 solidificare intorno ai 585°, ma, a differenza di prima, la cristallizzazione 

 continua ora a compiersi in un intervallo di circa 20° fino a 565° dove la 

 temperatura si arresta fino a completa solidificazione. 



Lo studio micrografico di queste leghe da noi pure eseguito conferma 

 l'esistenza nel nostro sistema dei soli due composti Sn 3 As 2 ed AsSn i quali 

 vengono così ad essere i due soli arseniuri di cui è accertata l'esistenza. 

 Gli arseniuri Sn 6 As 3 ed Sn 2 As 3 di cui parlano precedenti autori non com- 

 paiono nel nostro diagramma. Quanto ad Sn 6 As la questione della sua esi- 

 stenza può risolversi esaminando al microscopio la struttura dei cristalli 

 studiati da Stevanovic, e che sono consertati nella collezione mineralogica 

 di Monaco ('); però, siccome essi sono stati trovati in un antico forno dove 

 si lavoravano minerali di stagno, non potrebbero essersi formati altro che 

 per fusione di stagno con arsenico, e perciò noi possiamo asserire con ogni 

 probabilità che o i cristalli esaminati da Headden non corrispondono ad un 

 composto definito, o, se così non è, la composizione non ne può essere quella 

 ad essi assegnata da questo autore. Similmente gli altri due arseniuri che, 

 a detta degli autori che li hanno descritti si formerebbero o comprimendo ( 2 ) 

 (Sn 3 As 4 ) o fondendo assieme (Sn 2 As 3 ) stagno ed arsenico si possono senza 

 altro cancellare dalla letteratura chimica. 



Perciò gli arseniuri di stagno, di cui queste nostre ricerche hanno sve- 

 lato l'esistenza e stabilita la composizione, sono Sn 3 As 2 ed SnAs. 



(') Stevanovic, loc. cit. 



O Sulle formazioni di leghe per mezzo di forti pressioni, vedi Masing, Zeit. Ano 

 Ch. 62 265 (1909); Tamraann. Zeit. Elettro, 15, 447 (1909). 



